1 Ki Alfird Klt'iner. 



art wegen dev iniiiinigl'achen Manipulatiüiien beim herstellen und 

 zusamjiienlegen der Platten es wohl kaum möglich ist, das Material 

 rein, von Feuchtigkeit frei, zu erhalten. Bessere Resultate waren 

 zu ei'warten, wenn ein System von parallelen Leitern in flüssiges 

 Paraffin getaucht und nun das Dielektrikum erstarren gelassen 

 wurde, nachdem es unter der Luftpumpe von Gasen und Feuchtig- 

 keit vollkommen befreit worden. Es wurde nun also zunächst ein 

 System von Kupfercy lindern aus Schablonenblech von 0,1 mm 

 Dicke derart zusammengestellt, dass zwischen zwei aufeinander 

 folgenden solcher Röhren ein Zwischenraum von 2 mm blieb. 14 

 solcher konzentrischer Röhren von 18 cm Höhe, die innerste mit 

 2,6, die äusserste mit 76 mm Durchmesser, wurden oben und 

 unten durcli Kreuze von Ebonit mit passenden Einschnitten zu- 

 sammengehalten, sodass überall der Abstand von 2 mm gewahrt 

 blieb ; um das System transportabel zu machen, wurden beide 

 Versperrungskreuze in der Mitte durch einen, durch den innersten 

 Cylinder gehenden Ebonitstab verbunden. Das Ganze bildete nun, 

 nachdem je die gradzahligen und die ungradzahligen Cylinder mit 

 gemeinsamen Zuleitungen versehen worden, zunächst einen Luft- 

 kondensator, dessen Kapazität zu 0,0015 MF. festgestellt werden 

 konnte '). Derselbe wurde in ein Gefäss mit flüssigem Paraffin 

 gestellt und nachdem unter der Luftpumpe Gase und Dampfblasen 

 aus der Flüssigkeit möglichst entfernt worden, wurde nun das 

 Paraffin erstarren gelassen, wobei die Sorgfalt zu beachten war, 

 dass das Erstarren langsam von unten nach oben fortschritt; erst 

 wenn das Paraffin bis zum obern Rand der Kupfercylinder fest 

 geworden, wurde das Erstarren auch an der Oberfläche freigegeben, 

 sodass infolge der Volumverminderung beim Erstarren nur ein 

 flacher Trichter an der Oberfläche sich bilden konnte. 



Kondensatoren, welche auf die beschriebene Art hergestellt 

 waren, zeigten immer noch Rückstände von mehr als P/o; ich 

 überzeugte mich bald, dass diese herrührten von den Ebonitlamellen, 

 welche zur Yersperrung der Kupfercylinder verwendet wurden; 



') Mit einem solchen System lässt sich in einfacher Weise die Dielektri- 

 citätskonstante z. B. von Flüssigkeiten bestimmen, indem zwei Kntladungs- 

 ausschläge verglichen werden, wenn das System einmal in Luft aufgestellt und 

 darauf in die zu untersuchende Flüssigkeit eingesenkt ist. 



